— 635 — 



di siderite rossigni ed altri di ancherite che più frequentemente ed anche 

 più grossetti si trovano negli schisti neri dall'altra parte dell'avvallamento, 

 ma sempre sopra il giacimento. 



La durezza deila nostra scheelite non raggiunge il 5° grado della scala : 

 il suo peso specifico alla temperatura di 14,5° fu calcolato dal dott. Rima- 

 tori in 5,987, mentre io colla bilancia del Mohr alla temperetura di 16° 

 per un campione di gr. 3,619, otteneva durante una lezione di mineralogia 

 6,04. Questa differenza, che non è enorme, ma sta nei limiti dei pesi specifici, 

 che si hanno per questa sostanza e che sono da 5,9 a 6,1 mi consigliò di ri- 

 correre al collega prof. Guglielmo, il quale per un frammento di pochi grammi 

 otteneva 5,748. Avendo a lui mostrato allora i nsultati del Rimatori e miei 

 ed avendogli fatto osservare che finora si conosceva una sola Scheelite di 

 Zinnwald col peso specifico 5,88, mentre altra di Haslithal saliva fino a 

 6,14, rifece la pesatura ed il giorno seguente per lo stesso frammento colla 

 bilancia del Mohr otteneva 5,74 semplicemente. Non vi ha dubbio che il 

 pezzo calcolato dal prof. Guglielmo doveva essere inquinato dal quarzo, che 

 assai frequentemente troviamo nella nostra Scheelite, oppure qualche fram- 

 mento si è staccato durante la pesata. La nostra sostanza va dal trasparente 

 al translucido: la sua lucentezza nella frattura fresca è sempre vetroso-ma- 

 dreperlaceo-adamantina, alle volte con bellissime iridescenze e con superbi 

 riflessi. 



Fonde assai difficilmente al cannello ed allora si ottiene un vetro semi- 

 trasparente, che col borace diventa trasparente, divenendo poi opaco e cri- 

 stallino: col sai di fosforo alla fiamma ossidante resta incolora o legger- 

 mente tinta in chiaro a caldo, incolora a freddo ; alla fiamma riducente d'un 

 grigio bleu, più che verde, a caldo e bleu chiaro a freddo. 



L'anidride tungstica si può riconoscere col mezzo dell'acido fosforico 

 sciropposo, che ad un calore moderato da uno sciroppo d' un bleu oscuro, il 

 quale si scolora aggiungendovi acqua, ma ricompare la tinta facendo interve- 

 nire lo stagno od il ferro in polvere. 



Si decompone negli acidi cloridrico e nitrico; la sua polvere trattata 

 con quest'ultimo bollente lascia un residuo giallo di anidride tungstica, so- 

 lubile nell'ammoniaca. 



La sua composizione chimica, giusta un'analisi del mio assistente, dott. 

 Carlo Rimatori, eseguita sopra gr. 1,2986 di sostanza, sarebbe; 



Tu 0 3 

 CaO 

 Fe 2 0 3 

 Si0 2 

 MgO 



80,42 

 19,60 

 0,07 

 tracci e 



traccie appena sensibili 



100,09 



Eendiconti. 1907, Voi. XVI, 1° S- 



era. 



81 



